SÉANCE DU 3 MARS 1902. 5o3 



composition et d'après son aspect actuel, l'emploi de ces composés répond 

 à la double notion de couverte et de matière agglomérante. On a soumis à la 

 cuisson le vase façonné comme une sorte de faïence. Mais la couverte a 

 été désagrégée durant le cours des siècles. Nous retrouvons ici l'indication 

 de produits céramiques obtenus par une sorte de fritte, très différents des 

 nôtres, et sans doute le souvenir des essais divers de fabrication tentés en 

 ces temps reculés. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Recherches sur le siliciure de calcium CaSi^. 

 Note de MM. H. Moissan et W. Dilthey. 



« Le siliciure de calcium Ca Si^ a été obtenu pour la première fois par 

 Wôhler ('), en chauffant dans un creuset du chlorure de calcium fondu, 

 du sodium et du silicium cristallisé. Wohler a préparé ainsi un mélange 

 de silicium et de siliciure de calcium renfermant des quantités variables 

 de magnésium, de sodium, d'aluminium et de fer. Ce siliciure n'était que 

 très difficilement attaquable par l'eau froide. 



)) Beaucoup plus tard, de Chalmot (-), en chauffant an four électrique 

 de la silice, de la chaux et du charbon, a obtenu un mélange de carbure 

 de calcium et de siliciure de calcium. I>a masse fondue contenait en outre 

 du silicium libre et une notable quantité de siliciure de fer. 



» Enfin, tout récemment, M. Jacobs (') a indiqué la préparation au 

 four électrique, par l'action du charbon sur un mélange de chaux et de 

 silice, d'un siliciure rapidement décomposable par l'eau froide comme le 

 carbure de calcium avec production d'oxyde hydraté, de silice et d'hydro- 

 gène. Devant la contradiction de ces diverses expériences, nous avons 

 été amenés à reprendre cette étude. 



» Nous rappellerons tout d'abord que l'un de nous a démontré que la 

 chaux tondue en excès, en présence d'une petite quantité de silicium, 

 oxydait complètement ce métalloïde et le transformait en silicate (*). Nous 



(>) Wôhler, Liebigs Annalen, t. CXXV, p. 255, et t. CXXVIl, p. 255. 

 C^) De Chalmot, Amer, clieni. Journ., t. XVIII, 1896, p. 819. 

 (*) Jacobs, British Association, 1900, p. 699. 



(') Sur quelques propriétés de la chaux en fusion {Comptes rendus, t. CXXXIV» 

 1902, p. i36. 



